154 



durchsetzen. Da aber deutliche Blatt er durchgänge nicht vor- 

 handen sind, blieb nichts übrig, als die nach y deforniirten 

 Theile darauf hin zu untersuchen, ob sie in derselben Weise 

 wie der ursprüngliche Krystall im Stande wären, noch die 

 Deformation a einzugehen. Da die Flächen y — P so liegen 

 wie Flächen — niPm des Hauptkrystalls. also sich wie solche 

 Begrenzungsflächen bei der weiteren Deformation verhalten 

 müssen, falls die KrystaÜe noch homogen sind, so müssen 

 die Flächen y — P = — ■ mPm durch weitere Deformation a 

 übergehen in Flächen ay — P = a — mPm = -(- mPm. Ferner 

 müssen dann die Theile ay gegenüber den Theilen y dieselbe 

 optische Differenz zeigen wie die Theile a gegenüber den 

 ursprünglichen. 



Es wurde nun zunächst versucht, durch Druck in der 

 Eichtling vom negativen zum positiven Ende der Axe c den 

 nach y deforniirten Theil in Zwillingsstellung nach ocPä (100) 

 überzuführen. Dies gelingt auch in der That. wenn auch 

 schwieriger und erst bei Anwendung grösseren Druckes als 

 am ursprünglichen Krystall 1 . Zunächst wird nämlich fast 

 stets der grössere Theil des nicht nach y deforniirten Kry- 

 stallstückes nach a deformirt. dann tritt auch Deformation der 

 vorher nach y deforniirten Theile nach a ein. Dünnschliffe 

 ^cPSc (010) aus derartigen Präparaten lassen in der That 

 in dein zunächst nach y deforniirten Theil Zwillingslamellen 

 nach ocPöc (100) an der Auslöschungsdifferenz erkennen. Eine 

 Bestimmung der Auslöschiingsschiefe ist aber nicht möglich, 

 da der Theil y nicht einheitlich in ay übergeführt ist. sondern 

 nur zahlreiche, sehr feine Lamellen /, ooPco (100) enthält: 

 jedenfalls ist aber die Auslöschiingsschiefe nur gering. Aus 

 demselben Grunde ist es auch nicht möglich, deutliche Eeflexe 

 der Flächentheile ay — P. welche // ooPöö (100) fein gestreift 

 sind, zu erhalten, und es ist daher bei diesem Versuch nicht 

 der Beweis zu bringen, dass wirklich nach y und a deformirte 



1 Da die von (100). (III) und (III) gebildete Ecke durch die De- 

 formation y sehr spitz wird, bricht sie bei dieser Operation sehr häufig ab, 

 auch wenn man gegen Kork presst; die abgebrochenen Theile ruiniren dann 

 auch den Haupttheil . und .so kommt es . dass Präparate dieser Art nur 

 schwierig herzustellen sind. 



